Einzelne Mineralien. 



-181- 



ist. Auch kommt eventuell die frei werdende Kombinationswärme stark 

 in Betracht, die den Probekörper schmelzen läßt, während der Segerkegel 

 zufolge niedrigerer Temperatur noch nichts davon zeigt. 



Bei der Gelegenheit weisen Verf. darauf hin , daß entgegen vielen 

 Annahmen, die Bildungstemperatur eines aus seinen chemischen Bestand- 

 teilen beim Erhitzen entstandenen Körpers niedriger sei als seine Schmelz- 

 temperatur. Offenbar spielen auch bei solchen Vorgängen der Feiuheitsgrad 

 des Pulvers und die Zeit eine sehr wesentliche Rolle \ 



C a 1 c i u m 0 X y d ist außerordentlich hochschmelzig. Es verflüssigt 

 sich, wie bekannt, im Bogenlicht und kristallisiert mit kubischer Struktur. 

 Nahe seinem Schmelzpunkt verdampft es, vielleicht zufolge Reduktion zu 

 Metall, Absieden des letzteren und Oxydation außerhalb der Heizzone. 

 Mittleres spez. Gew. 3,316 (25"). Gegenüber amorphem Calciumoxyd löscht 

 sich das kristallisierte langsam, H. = 3 — 4. 



Siliciumdioxyd schmilzt zu einer sehr zähen Flüssigkeit, und 

 zwar wurden bei einer Erhitzung fein gepulverten Quarzes in einem 

 Iridiumtiegel und unter Hinzufügung eines Platinblättchens als Temperatur- 

 indikators beim Platinschmelzpunkt (1720^) Anzeichen von Schmelzung des 

 in Tridymit verwandelten Materials beobachtet. Durch Wiederholungen 

 wurde festgestellt, daß reine Kieselsäure bei etwa 1600" schmilzt, falls 

 lange erhitzt wird (vergl. auch Quensel, dies. Heft p. -176-). 



Tridymit. Die Umwandlung von Quarz in Tridymit ließ sich 

 bei feinem Pulver schon bei 1100^ bewerkstelligen. Amorphes Silicium- 

 dioxyd (geschmolzen, sogen. Quarzglas^, oder gefällt) wandelte sich in kurzer 

 Zeit bei Temperaturen über 1000° in Tridymit um. Die Schnelligkeit der 

 Tridymitbildung hängt von der Feinheit des Materials ab ; je feiner je 

 schneller. Doch bildeten sich auch bei größeren Stücken von Kieselglas 

 5phärolithe bezw. Krusten von Tridymit. 



Quarzbildung. Unter Anwendung von KCl — Li Gl (80:20), oder 

 von Vanadinsäure und von Natriumtungstat erhielten Verf. untei' 760® 

 Quarzkristalle, bei und über 800° nur Tridymit. Day und Shepherd 



halten ca. 800° für die Umwandlungstemperatur von Quarz Tridymit. 



Dabei ist zu vermerken, daß die Überführung von Tridymit in Quarz lang- 

 sam verläuft, von den Verf. aber in deutlichen Spuren nach 5 — 6tägiger 

 Temperaturhaltung von 750*^ beobachtet wurde. Es liegt also in der Tat 

 ein umkehrbarer Prozeß vor. 



^ Bei der Bildung einer Verbindung zufolge erhöhter Temperatur 

 aber unterhalb ihres Schmelzpunktes wird es wohl sehr wesentlich sein, 

 wenn eine der Komponenten frühzeitig schmilzt und für die übrigen dann 

 als Lösungsmittel dient, bezw. wenn ein flüssiges Eutektikum entsteht, 

 das die sonstigen festen Stoffe aufnimmt. Ref. 



^ Vom mineralogischen Standpunkt aus wird man die Bezeichnung 

 „Quarzglas" für das aus Quarz durch ümschmelzen entstandene Glas nicht 

 gutheißen können. Ein Quarzglas wäre ein Glas aus Quarz , was einen 

 Widerspruch in sich birgt. Das Wesentliche des neuen Glases ist, daß 

 f'S aus SiO^ (Kiesel) besteht. Der Name Kieselglas ist dem Namen 

 Quarzglas unbedingt vorzuziehen. 



